标题：进口实木地板
进口实木地板用材分类
孪叶苏木类Hymenaea spp:Jatoba,courbaril;隶豆科、孪叶苏木属
木材特征
散孔材。 心边材区分明显；湿心材粉红褐至橘红褐色，常伴有深褐色红条纹；边材白、  孪叶苏木乳白或灰白色带粉红色调。生长轮明显，轮间界以浅色轮界状薄壁组织。管孔在肉眼下可见，导管中含沉积物或树胶。轴向薄壁组织在放大镜下明显，环管状、翼状及轮界状。木射线在放大镜下可见。木材有光泽；无特殊气味和滋味。纹理直至略交错或带鹿斑花纹；结构中至
略粗，略均匀。
木材性质与用途
干缩大至甚大，尺寸稳定性通常良。木材重，强度高，颇硬。耐腐，抗白蚁和蠹虫危害，不抗海生钻木动物危害，心材防腐剂浸注困难。干燥颇快。加工性能中等。
宜作普通、拼花和承重地板；柜厨、细木工制品、家具装饰单板及弯曲部件；门窗、屋架、搁栅、柱子；甲板、船舶、枕木、重型木结构；桥梁、淡心码头等。印茄类Insia spp.;Merbau;隶豆科、印茄属。
木材特征
散孔材。心边材区分明显；心材新鲜面黄白至橘褐色，经大气氧化则转呈深红褐色， 常  印茄具深浅相间条纹（在弦面形成美丽的花纹）；边材白色或浅黄色。 生长轮在放大镜下明显，
界以浅色轮界状薄壁组织带。管孔肉眼下略明显；导管中含有黄色和深色沉积物。轴向薄壁组织在肉眼下略见，数多，翼状、聚翼状及轮界状。木射线放大镜下可见。波痕及胞间道未见。木材有光泽；无特殊气味和滋味。纹理波状或交错；结构中至粗，均匀。
木材性质与用途
干缩小，尺寸稳定性良。木材中至重，强度高至甚高。耐腐，抗白蚁，不抗菌害，心材防腐剂浸注困难。干燥颇快，降等缺陷少见。加工困难。
宜作拼花、承重、高档及普通地板；家具、室内高档细木工制品及配件、门窗、楼梯踏板；农具、建筑、屋架、搁栅、柱子、枕木等。大甘巴豆木Koompassia excelsa;ualang,manggis;隶豆科、甘巴豆属。
木材特征
散孔材。心边材区分明显；心材暗红色，经大气氧化则转呈巧克力褐色；边材灰白或黄褐  大甘巴豆木色，常带粉红色条纹。生长轮不明显。管孔在肉眼下略明显，心材导管内树胶可见。 轴向薄壁组织在肉眼下略明显；主要为聚翼状、带状和翼状，轮界状有时可见。 木射线在放大镜下可见。波痕在肉眼下可见，胞间道未见。木材有光泽；无特殊气味和滋味。 纹理交错或波浪形；结构粗，略均匀。
木材性质与用途
干缩甚小。木材重，强度高。易爱白蚁危害，心材防腐剂浸注容易。具微酸性， 对金属略有腐蚀。干燥稍慢，宜谨慎操作，否则会发生劈裂和翘曲。锯切不难。宜作普通地板和拼花地板、家具、手杖;车船、农用机具；经防腐处理后可用于桩柱、电杆、枕木、梁柱、搁栅、椽子等；可旋切单板、胶合板。紫心木类Peltogyne spp.;purplehart,amaranth;隶豆科、紫心苏木属。常见的商品材主要有具
脉紫心苏木P.venose,圆锥紫心苏木P.paniculata和毛紫心苏木P.pubescens。
木材特征
散孔材。心边材区分明显；心材暗红褐、紫褐或深紫褐色，新鲜时褐色，如下及时涂饰，  紫心木随大气氧化而变深、变紫；边材奶白或粉红褐色。生长轮不明显或略明显。管孔在肉眼下可见；导和中常含有沉积物或树胶。轴向薄壁组织在放大镜下明显，主要为翼状、聚翼状或轮界状及少数带状。木射线在放大镜下可见。波痕及胞间道未见。木材有光泽；无特殊气味和滋味。纹理通常直，有者波状或交错；结构中至细，略均匀。
木材性质与用途
干缩大、口或甚大，尺寸稳定性良。木材重至甚重，耐磨，强度高。甚耐腐（但不够稳定），抗至甚抗白蚁和蠹虫危害，不抗海生钻木动物危害，心材防腐剂浸注困难。抗酸。干燥宜慢，偶有小的开裂和变形。加工较难或中等。
宜作地板、镶嵌壁板及贴面单板。也很适宜制作柜厨、家具、高档细木工制品；门窗、楼梯踏板等。重蚁木类Tabebuia spp.;ipe,apacho,bethabara;隶紫薇科、蚁木属、重蚁木类。
木材特征
散孔材。心边材区分略明显；心材新鲜材橄榄褐色，旋即渐变为深褐、栗或深紫褐色,有  重蚁木类者带黄绿色细条纹；边材奶白、黄白或浅灰褐色。生长轮不明显或略明显。管孔在肉眼下可见；导管中含黄色的黄钟花醌。轴向薄壁组织在放大镜下明显，主要为环管翼状、 聚翼状。
木射线在放大镜下可见。波痕有者可见，胞间道未见。木材具光泽；无特殊气味和滋味。纹理通常不规则，直至深交错；结构细至中，略均匀；有油性感。
木材性质与用途
干缩甚大。木材重至甚重，耐磨，强度高。木材耐腐或甚耐腐，抗白蚁及蠹虫危害，不抗海生钻木动物危害，心材防腐剂浸注困难。干燥容易，速度快时，则有开裂和变形。加工困难。
宜作普通、拼花和承重地板、细木工制品、枕木、装饰单板；庭园家具；船舶、车辆等。柚木Tectona grandis;teak,jati,隶马鞭草科、柚木属。
木材特征
环孔材至半环孔材。心边材区分明显； 心材浅褐或褐色，以大气氧化则转呈深褐色；边  马拉柚材黄褐色微红。生长轮明显。早材管孔在肉眼下明显，早材至晚材略急变；晚材管孔， 在放
大镜下明显；导管中侵填体常见，白色沉积物偶见。轴向薄壁组织在放大镜下可见， 傍管状及轮界状。木射线在肉眼下略见。波痕及胞间道未见。木材有光泽；微具皮革气味,无特殊滋味；有油性感。纹理直至略交错；结构中至粗，不均匀。
木材性质与用途
干缩小，尺寸稳定性优良。重量中，强度高。耐腐，抗白蚁及海生钻木动物危害，耐酸。
干燥状况良好，但颇缓慢。加工性中等。
宜作地板；甲板、船桨、桅杆、船舶、桥梁；高级家具、门窗、楼梯踏板、 室内装修；
屋架、搁栅、柱子；木雕、木模、仪器箱盒、钢琴和风琴等的外壳。四籽木Tetramerista glabra; punah;隶四籽树科、四籽树属。
木材特征
散孔材。心边材区分生材不明显，干后较明显；心材草黄至浅褐，常伴有橘红褐色斑；边  四籽木材材浅干草黄或浅黄色。生长轮通常不明显。管孔在肉眼下略见，导管中含有红色树胶状物质和白沉积物。轴向薄壁组织在放大镜下略明显、波痕及胞间道未见。木射线放大镜下略明显，波痕及胞章道未见。木材无光泽；生材有令人不愉快气味，干后无特殊气味和滋味；有蜡质感。纹理直或略斜，径锯板上有两种类型宽木射线花纹；结构细至中，均匀。
木材性质与用途
干缩甚大。木材重，强度中至高。耐腐，抗白蚁及海生钻木动物危害，心材防腐剂浸注性能中等。干燥容易。加工颇易。宜作地板、细木工制品、家具、箱盒、板条箱等。木荚豆Xylia xylocarpa;pyinkado;隶豆科、木荚豆属。
木材特征
散孔材。心边材区分明显；心材红褐色，具较深色的带状条纹；边材浅红白色。生长轮在  木荚豆肉眼下明显，界以轮界状薄壁组织。管孔在肉眼可见；部分导管内含深色树胶或白色沉积物。轴向薄壁组织在肉眼下可见，轮界状及环管状。木射线在放大镜下可见。波痕及胞间道末见。木材有光泽，无特殊气味和滋味；纹理不规则交错；结构细而匀。
木材性质与用途
干缩中至大，尺寸稳定性中。木材甚重硬；强度甚高。很耐腐，抗白蚁及海生钻木动物危害，心材防腐剂浸注很困难。木材干燥相当困难。加工较难。
宜作承重地板和普通地板、重型和耐久结构材、车辆、船舶及桅杆；工具柄、农业器具等及
弯曲部件。
中国实木地板行业发展状况
20世纪80年代初，随着改革开放，人民生活程度提高了，房子装修成为了当时人们改善生活的重要内容，实木地板也在此时进入了老百姓的家庭。一直以来，中国实木地板企业数目众多，但个体企业规模普遍不大，企业散而小的特点比较明显，随着市场两极分化的进一步深入，这种态势将逐步得到扭转。国内高端消费群体对地板价格变化不敏感，他们更加注重产品的档次、购物的环境和良好的服务，大企业、大品牌往往更能满足这部分客户的需要，因此部分全国性的强势品牌将占有越来越大的市场分额。  实木地板随着价格和市场环境的变化，中国实木地板市场消费群体也发生了重大变化。由于全球木材供应紧缺，实木地板价格持续上涨，实木地板的购买者极大部分为中、高收入的家庭。实木地板贵族化之势，已在逐步形成。
中国实木地板产业的超速发展、由大到强，从另一方面讲也得益于在国内外市场中各种危机、风波的锤炼。从2004年海啸引发木材市场波动，其后所带来的2005年实木地板价格上涨、消费总量下降、市场竞争更加激烈等因素影响，特别是2006年实木地板国内市场征收5%消费税政策的出台，更是将这些实木地板企业推到了风口浪尖。因此，中国实木地板行业应重新规划远景目标、调整战略思路和积极打造强势品牌，促进实木地板持续健康发展。
未来实木地板产业在5-10年内还将呈现平稳的发展态势。由于实木地板产品的特殊性和无可替代性，加之中国消费者对原木的偏好，实木地板这一产业将有一批稳定消费群体来支持。另外，实木地板行业竞争激烈，在未来的5-10年内，实木地板企业将有一半以上被淘汰出局，至2010年实木地板企业预计将保留在500家左右，实木地板产销量将突破1亿平方米，强势品牌的市场地位也将越来越突出。